Magnetische Messungen - Magnetismus <!IT Mineralien und Gesteine 



E, 



a) Aus Grunden der Bequemlichkeit 



und der Schnelligkeit der Messung hat 

 Mollinger der Magnetisierungswickelung des 

 Hinges eine besondere Anordnung gegeben. 

 Mollinger schneidet jede einzelne Windung 

 auf, versieht das eine Ende 

 J r der Schnittstelle mit einem 



federnden, konischen Kontakt. 

 Das andere Ende bildet er 

 hohlkegelformig aus und ver- 

 einigt eine gewisse Anzahl 

 von Windungen zu einer 

 j. Gruppe. Anf diese Weise kann 

 -p. 99 man mit wenigen Handgriffen 

 die Wickelung zur Aufnahnie 

 der Blechringe auseinander 

 klappen und wiederum zusammensetzen. 



b) Richter hat den ziemlich erheblichen 

 Materialverbrauch bei der Ringmethode durch 

 Konstruktion eines Apparates beseitigen 

 wollen, bei dem man die vollen Blechtafeln 

 ringformig zusammen biegt. Er muB hier- 

 bei eine StoBfuge in Kauf nehmen. Trotz- 

 dem gibt sein Apparat brauchbare Werte. 

 Er ist aber in der Handhabung unbequem. 



c) Einen auf den ersten Blick nicht ganz 

 einwandfreien, nach genaueren Untersuchun- 

 gen aber recht brauchbaren Apparat hat 

 Epstein angegeben. Epstein schneidet 

 aus den Blechtafeln zur einen Halfte i n 

 zur anderen Halfte senkrecht zur Walz- 

 richtung Streifen von 3 cm Breite und 

 50 cm Lange aus. Diese Streifen werden unter 

 Zwischenlage von diinnem Seidenpapier zu 

 Btindeln von etwa 3x3 qcm Querschnitt 

 zusammen gepackt und in 4 zu einem 

 Quadrat angeordnete Magnetisierungsspulen 

 geschoben und durch Klemmpacken fest zu- 

 sammen gepreBt (Fig. 23). Die Messung 





lung S' von genau gleicher Windungszahl an- 

 bringt (Fig. 24). An die Sekundarspule S' 

 schlieBt man die 



Spannungsspule 

 des Wattmeters 

 und des Volt- 

 meters an. Offen- 

 bar kann man 

 jetzt am Volt- 

 meter unmittel- 

 bar die Eisen- 

 spannung E e ein- 

 stellen. Man miBt 

 in dieser Schal- 

 tung durch den 

 Ausschlag W des 

 Wattmeters die 

 gesuchten Eisen- 

 verluste W e und 

 die in der 



Spannungsspule 

 des Wattmeters 



(Widerstand r w ) und des Voltmeters 

 (Widerstand r r ) verlorene Joulesche Energie 



Fig. 24. 



Eg E 



r w r r 

 tragen daher: 



We =W-E a 



Die gesuchten Eisenverluste be- 



29) 



Hierbei ist voraus gesetzt, daB der Wider- 

 stand r s ' der Sekundarspule sehr klein ist. 

 Trifft dies nicht zu, so erhalt die rechte Seite 

 der Formel noch den Korrektionsfaktor 



1 + 



30) 



i i 



Fig. 23. 



vollzieht sich wie oben angegeben. SchlieB- 

 lich sei erwahnt, daB man die Messung und 

 Rechnung dadurch vereinfachen kann, daB 

 man auf dem Eisen auBer der Magneti- 

 sierungswicklung S noch eine Sekundarwick- 



Literatur. Kohlrausch, Leitfaden der prak- 

 tischcn Physik, Leipzig 1910. - - G. Mie, Lvhr- 

 buch der Elcktrizitat und des Magnetismus, 

 Stuttgart 1910. - - R. Gans, Einfilhrung in die 

 Theorie des Magnetismus, Leipzig 1908. 

 E. Schmidt, Magnetische Untersuclmng des 

 Eisens, Halle 1900. H. Du .Bois, Magnetische 

 Krcise, Berlin 1894. Ewlng, Magnetische 

 Induktion im Eisen und venoandten Metallen, 

 Berlin 1892. - - J. C. Maxwell, Lehrbuch der 

 Elcktrizitat und des Magnetismus, Berlin 1883. 

 - E. Mnscarl und E. Jonbert, Lecons sur 

 I' electricite et magnetisme, Paris 1882. 



W. Rogoivski. 



Magnetismus der Mineralien und 

 Gesteine. 



Es sind zweierlei Erscheinungen in Betracht 

 zu ziehen: 1. Die Eigenschaft der Mineralien 

 und Gesteine vom Magneten angezogen oder ab- 

 gestoBen zu werden. 2. Die Eigenschaft selbst 

 polaren Magnetismus zu besitzen oder andere 

 Korper anzuziehen. Beides kornmt vor. 



1. Bei den einfachen magnetischen 

 Kb'rpern unterscheidet man nach Faraday 



